s16 OBSERVATION 
per fon alliage fans arriver à l'état de fluidité. Cette théorié ; 
que je ne fais qu'indiquer ici en pañlant, mériteroit , fans 
doute, d'être développée; mais elle m’écarteroit trop de mon 
fujet. 
Le 23 Avril, je mis dans un creufet de plombnoir un mor- 
ceau de cet acier bourfoufflé , du poids exaét de 9 gros 64 
grains; jimaginai d'en tenter la fufion fans autre fondant que 
cette efpèce de laitier de fourneau qui eft blanc , très-léger , 
comme écumeux, & qui, après avoir reçu l'humidité de l’ha- 
leine, fait entendre un craquement dans toutes les parties de 
fa furface; il y eut fufion parfaite en deux heures & demie 
de tems, au fourneau de M. Macquer , le culot bien arrondi 
pefoit 10 gros, 2 grains, ce qui faifoit une augmentation de 
10 grains, que j'attribuai fans héfiter aux parties de fer que 
contenoir le laitier & qui s'étoient réunis au culot toute la fur- 
furface de ce culot étoic couverte de lignes entrecoupées 
régulièrement comme une hachure, &, formant un relief 
très-fenfible , à la réferve d'un feul endroit de la furface fu- 
périeure que l'air avoit frappé , parce que le flux n'étoit 
pa: aflez abondant & qui avoit un coup-d’œil de fer brûlé. 
Je compris bien dès-lors, que ces protubérances n’étoient pas 
un pur effec du hafard ; mais j'étois bien éloigné de penfer que 
je parviendrois à les produire à volonté avec routes fortes de 
terres ferrugineufes dans tous les états, en employant des flux 
très- différens, & qu'elles ferviroient ainfi à prouver contre 
Vopinion prefque générale d'identité du fer que contiennent 
les mines de ce métal. 
Ce fut en travaillant à la recherche du procédé de M. Bou- 
chu , pour l'eflai de ces fortes de mines, que jeus occafion 
de revoir le phénomène de cette cryftallifation, &il fe mon- 
tra fi fouvent , fi conftamment le même, que bientôt je ne 
Voyez N.° 208. 
